Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 243 



wahrend die von den oberen Stengelteilen stammenden fast farblos sind, 

 und welter erwagt, daB der VerholzungsprozeB, welcher der Braunung 

 stets vorangegangen 1st, an jeder Pflanze von unten nach oben zu 

 vorwartsschreitet, so gewinnt die Annahme, daB die ungefarbten und 

 im Gebrauche sich nur wenig farbenden Jutesorten von jungen, vor oder 

 im Beginne der Fruchtreife geernteten Stengeln, die sich rasch braunen- 

 den hingegen von alteren Stengeln herriihren, an denen die Friichte viel- 

 leicht schon zur Reife kamen, gewiB ihre Berechtigung. Indes du'rfte 

 bei dem Umstande, daB die Jute des Handels von verschiedenen Spezies 

 von Corchorus herriihrt, nicht zu ilbersehen sein, daB auch die Art der 

 Stammpflanze diese Unterschiede bedingen ku'nnte, wie ja selbst die 

 Varietaten von Hanf und Flachs in ihren Eigenschaften sehr auseinander- 

 gehende Fasern liefern. Geringe Jutesorten haben schon bei der Ab- 

 scheidung stark ins Gelbe, s Braunliche und Rostbraune ziehende Farbe. 

 Je heller die Farbe der Jute ist, als desto besser wird sie 

 angesehen. 



Glanz. Der Glanz der Jute ist spiegelnd, bei guten Sorten fast 

 seiden'artig. Schon dadurch unterscheidet sich die Jute vom Flachs, der 

 nie so stark spiegelt, und vom Hanf, der nur in wenigen Spielarten 

 (Sorten von italienischem Hanf) glanzend ist, aber nie so stark wie gute 

 Jute. Mindere Sorten haben geringeren Glanz. Je glanzender die 

 Jutefaser ist, desto besser ist sie. Es besteht ein inniger Zu- 

 sammenhang zwischen Farbe und Glanz einerseits und der Festigkeit, 

 worauf spater noch zuriickzukommen sein wird. 



Geruch. Die rohe Jute hat einen eigentiimlichen, jedoch nicht 

 so intensiven und unangenehmen Geruch wie der Hanf. Jutegarne und 

 Jutegewebe riechen haufig unangenehm. Es riihrt dieser Geruch aber 

 nicht von der Faser, sondern vom Iran (Robbentran) her, mit dem die 

 Faser, um sie leichter verspinnen zu kunnen, eingefettet wird. Dieser 

 Geruch ist aber nie so stark, um Jutesacke zur Verpackung von Mehl 

 untauglich erscheinen zu lassen. Bedenklicher ist es aber, wenn die 

 Jutegarne mit Petroleum 1 ) eingefettet werden; dann sind aus derartigen 

 Garnen gewebte Stoffe zur Verpackung von Nahrungsmitteln nicht geeignet. 



Hygroskopizitat, Wasser- und Aschengehalt. Die Jute ist 

 in nicht geringem Grade hygroskopisch und enthalt bei maBig trockener 

 Luft haufig 6 8 Proz. Wasser. Der Wassergehalt ist aber in bestimmter 

 Abhangigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Uber diesen in praktischer Be- 

 ziehung wichtigen Gegenstand hat Pfuhl 2 ) eingehende Untersuchungen 



1) Pfuhl, 1. c., I, p. 75. 



2) 1. c., I, p. 81. 



16* 



